TCVN10041-11:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-11:2015 (ISO 9073-11:2002) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 11: Lượng tháo chảy TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-11:2015 ISO 9073-11:2002 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 11: LƯỢNG THÁO CHẠY Textiles - Test methods for nonwovens - Part 11: Run-off Lời nói đầu TCVN 10041-11:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 9073-11:2002. ISO 9073-11:2002 đã được rà soát và phê duyệt lại v à o năm 2013 với bố cục và nội dung không thay đ ổ i. TCVN 10041-11:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chu ẩ n quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch ấ t lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 10041 (ISO 9073), Vật liệu dệt - Phương pháp th ử cho vải không dệt , gồm các phần sau: - TCVN 10041-1:2013 (ISO 9073-1:1989), Vật liệu d ệ t - Phương pháp thử cho vải không dệt - Ph ầ n 1: Xác định khối lượng trên đơn vị diện tích . - TCVN 10041-2:2013 (ISO 9073-2:1995), Vật liệu dệt - Phương pháp th ử cho vải không dệt - Phần 2: Xác định độ dày . - TCVN 10041-3:2013 (ISO 9073-3:1989), Vật liệu dệt - Phương pháp th ử cho vải không dệt - Phần 3: Xác đ ị nh độ bền và độ giãn dài khi kéo . - TCVN 10041-4:2013 (ISO 9073-4:1997), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 4: Xác định độ b ề n x é . - TCVN 10041-5:2015 (ISO 9073-5:2008), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 5: X á c định khả năng chống xuyên thủng cơ học (phương ph á p nén thủng bằng bi) . - TCVN 10041-6:2015 (ISO 9073-6:2000), Vật liệu dệt - Phương ph á p th ử cho vải không dệt - Phần 6: Độ hấp thụ . - TCVN 10041-7:2015 (ISO 9073-7:1995), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 7: Xác định chiều dài uốn . - TCVN 10041-8:2015 (ISO 9073-8:1995), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 8: Xác định thời gian chất lỏng thấm qua (nước tiểu mô phỏng) . - TCVN 10041-9:2015 (ISO 9073-9:2008), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Ph ầ n 9: X á c định độ rủ bao gồm h ệ số rủ . - TCVN 10041-10:2015 (ISO 9073-10:2003), Vật liệu dệt - Phương pháp th ử cho vải không dệt - Phần 10: Sự tạo bụi xơ và các mảnh vụn khác ở trạng th á i khô . - TCVN 10041-11:2015 (ISO 9073-11:2002), V ậ t liệu d ệ t - Phương pháp th ử cho vải không dệt - Ph ầ n 11: Lượng tháo chảy . - TCVN 10041-12:2015 (ISO 9073-12:2002), V ậ t liệu dệt - Phương pháp th ử cho vải không dệt - Phần 12: Độ th ấ m hút y ê u cầu . - TCVN 10041-13:2015 (ISO 9073-13:2006), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 13: Thời gian ch ấ t lỏng thấm qua lặp lại . - TCVN 10041-14:2015 (ISO 9073-14:2006), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 14: Độ thấm ngược của lớp phủ Bộ tiêu chuẩn ISO 9073 còn các phần sau: - ISO 9073-15:2007, Textiles - Test methods for nonwovens - Part 15: Determinatio n of air permeability . - ISO 9073-16:2007, Textiles - Test methods for nonwovens - Part 16: Determination of resistance to penetration by w ater (hydrostatic pressure) . - ISO 9073-17:2008, Textiles - Test methods for no n wovens - Part 17: Determination o f water penetration (spray impact) . - ISO 9073-18:2007, Textiles - Test methods for nonwovens - Part 18: Determination of breaking strength and elongation of no nw oven materials using the grab tensile test . VẬT LI Ệ U DỆT - PHƯƠNG PHÁP TH Ử CHO VẢI KH Ô NG DỆT - PH Ầ N 11: LƯỢNG THÁO CHẠY Textiles - Test methods for nonwovens - Part 11: Run-off 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chu ẩ n này quy định phương pháp xác định lượng chất l ỏ ng thử (nước ti ể u mô phỏng) chảy xuống mẫu thử vải không dệt khi có khối lượng quy định chất lỏng thử đổ xuống mẫu thử được đặt tr ên vật liệu thấm hút chu ẩ n và được đặt trên mặt phẳng nghiêng. Phương pháp thử này được dùng để so sánh lượng tháo chảy của v ả i không dệt. Ti ê u chuẩn này không dùng để mô ph ỏ ng các điều kiện sử dụng của s ả n ph ẩ m hoàn thiện. Tiêu chu ẩ n này mô tả ba phép thử khác nhau: a) Phép thử I - Phép thử cơ b ả n để thử vải không dệt d ễ th ấ m nư ớ c; b) Phép thử II - Phép th ử lặp lại, có các thông số th ử giống như a); c) Phép thử III - Phép thử được thay đổi để thử v ả i không dệt không th ấ m nước, sử dụng độ nghiêng của b à n khác với a). 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp d ụ ng tiêu chu ẩ n này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên b ả n được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 1748:1991 (ISO 139:1973) 1 , Vật liệu dệt- Môi trường chuẩn để điều hòa và th ử TCVN 3649:2007 (ISO 186:2002), Giấy và cáctông - Lấy mẫu để x á c định chất lượng trung bình TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), N ướ c dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương ph á p thử TCVN 10041-6:2015 (ISO 9073-6:2000), Vật liệu d ệ t - Phương ph á p thử cho v ả i không dệt - Phần 6: Độ hấp thụ TCVN 10041-8:2015 (ISO 9073-8:1995), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho v ả i không dệt - Phần 8: Xác đ ị nh thời gian ch ấ t l ỏ ng thấm qua (nước tiểu mô ph ỏ ng) 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1. L ượ ng tháo chảy (run-off) Lượng chất lỏng dư chảy ra kh ỏ i mẫu thử, tính bằng gam. 3.2 . Tỷ l ệ ph ầ n trăm tháo chảy (percent ru n-off) Khối lượng chất lỏng tháo chảy, tính bằng tỷ lệ phần trăm của khối lượng chất lỏng ban đầu được cấp. 4. Phép thử I - Phép thử cơ bản để thử vải không dệt dễ thấm nước 4.1 . Nguy ê n tắc Lượng nước tiểu mô phỏng qu y định được xả ra ở tốc độ xác định dưới các đi ề u kiện quy định lên mẫu thử vải không dệt đặt phía tr ê n vật liệu thấm hút chuẩn và đặt trên bàn nghiêng. Lượng chất l ỏ ng dư chảy xuống mẫu thử được thu gom bằng đệm thu gom chuẩn đặt phía dưới đầu tháp của mẫu thử vải không dệt. Lượng tháo ch ả y đo được l à khối lượng của chất lỏng được thu gom bởi đệm thu gom chu ẩ n. 4.2 . Thi ế t bị, dụng cụ 4.2.1 . Bàn tháo ch ả y , bằng thủy tinh acrylic hoặc vật liệu tương tự như thể hiện trên Hình 1, mặt bàn có thể được điều chỉnh đ ế n một góc yêu cầu. Bàn nghiêng 25° và được đánh dấu bằng hai đường kẻ tham chiếu màu đen cách nhau 250,0 mm ± 0,2 mm (xem H ì nh 2). Đường kẻ phía d ướ i (cách đ ầ u th ấ p của bàn 3,0 mm ± 0,2 mm) xác định vị trí đầu dưới của v ậ t liệu th ấ m hút; đường kẻ phía tr ê n (cách đầu cao của mẫu thử khoảng 25 mm) xác định vị tr í của trục ống xả. 4.2.2 . Kẹp , hoặc dụng cụ tương tự c ó các d ấ u tham chiếu đối xứng ở 140,0 mm ± 0,2 mm (để điều chỉnh v ị trí trục của mẫu thử). 4.2.3 . Ố ng n i vô , để đảm bảo xả chất lỏng theo trục ống. 4.2.4 . Giá đ ỡ , để đặt đệm thu gom chuẩn phía d ư ới đầu th ấ p của mẫu thử. 4.2.5 . Vật liệu th ấ m hút chuẩn , gồm hai lớp giấy lọc chuẩn, mỗi lớp giấy lọc có kích thước (140 ± 1) mm x ( 275 ± 1) mm có cạnh dài theo hướng máy (MD) và có các đặc tính sau: Khối lượng trên đơn vị diện tích = 124 g/m 2 ± 6 g/m 2 LAC = 500 % ± 30 %; STT = 3,0 s ± 0,5 s. Trong đó: LAC khả năng h ấ p thụ chất lỏng được đo theo TCVN 10041-6 (ISO 9073-6); STT thời gian th ấ m qua khi đo không c ó mẫu thử vải không dệt theo TCVN 10041-8 (ISO 9073-8). Giấy lọc được đặt với các mặt thử/nhẵn quay lên trên. (Mặt thử/nhẵn được xác định và chỉ rõ bởi nh ã n sản phẩm, thông thường là mặt tiếp xúc với băng truyền trong quá trình sản xuất, có thể nhìn thấy dấu dây). 4.2.6 . Đệm thu gom chuẩn , là giấy thấm hút (c ó các kích thước tương tự như vật liệu thấm h ú t) để thu gom lượng chất l ỏ ng dư chảy xuống dư ớ i mẫu thử, v í dụ: hai tờ giấy lọc (4.2.5) hoặc vật liệu tương tự. CHÚ TH Í CH Có thể thay đệm th u gom bằng khay chứa (xem chú thích trong 6.2). 4.2.7 . Nước tiểu mô ph ỏ ng , gồm dung dịch natri clorua 9 g/l, nước loại 3 theo TCVN 4851- (ISO 3696), có sức căng bề mặt (70 ± 2) mN/m ở (20 ± 2) ° C . Sức căng bề mặt này được kiểm tra trước từng loạt các phép thử, bởi v ì sức căng bề mặt có thể thay đổi trong khi lưu giữ. Sử dụng ở nhiệt độ (20 ± 2) ° C . 4.2.8 . Ố ng thủy tinh , có đường kính trong 5 mm. Kích thư ớ c tính bằng mil i mét CHÚ D Ẫ N 1 Ố ng thủy tinh 2 Kẹp 3 Đệm thu gom 4 Mẫu thử vải không dệt 5 Vật liệu thấm hút 6 Bàn tháo chảy 7 Đường kẻ tham chi ế u ở ph í a dưới Hình 1 -Thiết bị tháo chảy Kích thước tính bằng milimét CHÚ DẪN 1 Đường kẻ tham chiếu phía dưới 2 Đường k ẻ tham chiếu phía trên a Mẫu b Vật liệu thấm hút Hình 2 - Bàn tháo chảy (tỷ lệ 1:2) 4.2.9 . Giá đỡ h ì nh khuyên 4.2.10 . Thiết bị định l ượ n g , kh ô ng bị rò rỉ, gắn vào ống thủy tinh (4.2.8) và có khả năng x ả (25,0 ± 0,5) g khối lượng chất l ỏ ng (4.2.7) theo một dòng liên tục qua ống thủy tinh trong khoảng (4,0 ± 0,1) s; bao gồm phễu hoặc ống bơm có bộ phận dẫn ống bơm gắn động cơ, bơm thủy lực hoặc hệ thống t ă ng áp khác. CH Ú TH Í CH Nếu vạch chia độ của dụng cụ định lượng được biểu th ị bằng th ể tích (t í nh bằng ml) thì phải t í nh khối lượng ri ê ng của chất l ỏ ng đ ể chuyển đ ổ i t ừ g sang ml. 4.2.11 . Đ ồ ng hồ , có khả năng đo 60 s, chính xác đến 0,1 s. 4.2.12 . Cân phân tích , có khả năng cân khối lượng 30 g, ch í nh xác đến 0,01 g. 4.2.13 . Dư ỡ ng cứng có góc 25°. 4.3 . L ấ y mẫu Thực hiện lấy mẫu theo TCVN 3649 (IS O 186). 4.4 . Chuẩn b ị và điều hòa mẫu thử 4.4.1 . Cắt tối thiểu 5 mẫu thử vải không dệt, (140 ± 2) mm x (280 ± 2) mm, có cạnh dài theo hướng máy (MD). 4.4.2 . Các mẫu thử phải được điều hòa theo quy định trong TCVN 1748 (ISO 139). 4.5 . Cách tiến hành 4.5.1 . Điều chỉnh góc nghiêng của bàn đến (25° ± 10’). 4.5.2 . Sử dụng ống niv ô (4.2.3) để bảo đảm cạnh trên cùng của bàn nằm ngang. 4.5.3 . Đặt thi ế t bị định lượng có tốc độ xả (25,0 ± 0,5) g trong (4,0 ± 0,1) s. Kiểm tra thư ờ ng xuyên khối lượng qu y định của chất l ỏ ng xả xuống bằng cách thực hiện như sau: Giữ một xylanh đã cân từ trước, khô, sạch, có thể chứa (25 ± 0,5) g chất lỏng phía dưới ống th ủ y tinh (4.2.8) . Bấm đ ồ ng hồ (4.2.11), thu gom và cân chất lỏng thử chảy xuống. Nếu khối lượng chảy xuống nằm ngoài gi ớ i hạn (25 ± 0,5) g, điều chỉnh d òng chảy bằng cách thay đổi tốc độ của động cơ thông qua hộp kiểm soát bơm (xem 4.2.10) và lặp lại phép thử. Tiếp tục thử và điều chỉnh cho đến khi có í t nhất ba lần thu gom ở trong khoảng giới hạn quy định . 4.5.4 . Đặt giá đỡ h ì nh khuyên (4.2.9) và ống thủy tinh thẳng đứng với đầu ra ở phía trên bàn tháo chảy (4.2.1) khoảng 27 mm, tại t â m của đường kẻ tham chiếu phía trên. 4.5.5 . Đặt vật liệu th ấ m hút chuẩn (4.2.5) trên bàn với các mặt thử của giấy lọc quay lên trên, chỉ che ph ủ đường kẻ tham chiếu ph í a dưới. 4.5.6 . Cầm tất cả các mẫu thử ở các góc để tránh sự nhiễm bẩn diện tích thử. 4.5.7 . Đặt mẫu thử vải không dệt, mặt thử quay lên trên, ở trên vật liệu thấm hút sao cho đầu thấp của mẫu thử đè lên trên giấy lọc khoảng (5 ± 1) mm. 4.5.8 . Cố định vật liệu th ấ m hút và vải không dệt bằng kẹp (4.2.2) tại tâm giữa các dấu chỉ vị trí trục (xem 4.2.1). 4.5.9 . Điều chỉnh khoảng cách thẳng đứng giữa ống thủy tinh (4.2.8) và mẫu thử đến (25 ± 1) mm. 4.5.10 . Cân đệm thu gom chuẩn (4.2.6), chính xác đến 0,01 g và ghi lại khối lượng ( m 1 ). 4.5.11 . Đặt đệm thu gom tr ê n giá đ ỡ (4.2.4). 4.5.12 . Bắt đầu xả chất l ỏ ng thử (4.2.7). 4.5.13 . Đợi trong 5 s sau khi hoàn thành quá trình x ả . 4.5.14 . Cân đệm thu gom chuẩn có chất l ỏ ng tháo ch ả y được thu gom và ghi lại khối lượng ( m 2 ), chính xác đến 0 ,01 g. 4.5.15 . Đ ả m bảo là bàn tháo chảy khô hoàn toàn trước khi đặt mẫu thử tiếp theo và vật liệu thấm hút mới l ê n trên bàn. 4.5.16 . Lặp lại các bước thử tháo chảy từ 4.5.3 đến 4.5.15 đối với các mẫu thử còn lại. 4.6 . Biểu th ị kết quả Đối với từng mẫu thử, tính lượng tháo ch ả y như sau: RO = m 2 - m 1 (tính bằng gam) Giá trị trung bình tháo chảy (chính xác đến 0,01 g) và tính độ lệch chuẩn. Nếu có yêu cầu, sử dụng giá trị trung bình này để t í nh t ỷ lệ phần trăm lượng tháo chảy như sau: (chính xác đến 0,1 %) 4.7 . Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: a) Viện dẫn tiêu chuẩn này; b) Loại vật liệu thử; c) Lượng tháo ch ả y riêng rẽ, tính bằng gam; d) Lượng tháo chảy trung bình và độ lệch chuẩn, tính bằng gam; e) T ỷ lệ phần trăm lượng tháo chảy, nếu có yêu cầu; f) Sự khác biệt so với qu y trì nh thử chuẩn; 5. Phép thử II - Phép thử lặp lại 5.1 . Nguyên tắc Nguyên tắc của phép thử này giống như phép thử được mô tả trong 4.1 đối với phép thử cơ bản (Phép thử I) nhưng mẫu thử t ương tự được thử ba lần liên tiếp với lượng dung dịch thử của từng lần xả là như nhau. Lượng tháo ch ả y đo được sau từng phép thử được sử dụng để đánh giá sự nhất quán về tính năng của vải không dệt sau các phép thử lặp lại. 5.2 . Thiết bị, dụng cụ Thiết bị, dụng cụ được sử dụng trong 4.2, nhưng có sự thay đ ổ i như sau: 5.2.1 . Ba bộ vật liệu thấm hút chuẩn thay v ì một bộ theo quy định trong 4.2.5. 5.2.2 . Ba bộ đệm thu gom chuẩn thay vì một bộ theo quy định trong 4.2.6. 5.3 . Lấy mẫu Thực hiện lấy mẫu theo TCVN 3649 (ISO 186). 5.4 . Chuẩn b ị và đ iề u hòa mẫu thử. 5.4.1 . Cắt tối thiểu 5 mẫu thử của vải không dệt, (140 ± 2) mm x (280 ± 2) mm, có cạnh dài theo hướng máy (MD). 5.4.2 . Các mẫu thử phải được điều hòa theo quy định trong TCVN 1748 (ISO 139). 5.5 . Cách tiến hành 5.5.1 . Điều chỉnh góc nghiêng của bàn đến (25° ± 10’). 5.5.2 . S ử d ụng ống nivô (4.2.3) để b ả o đảm cạnh trên cùng của bàn nằm ngang. 5.5.3 . Đặt thiết b ị định lượng có tốc độ x ả (25,0 ± 0,5) g trong (4,0 ± 0,1) s. Kiểm tra thường xuyên khối lượng qu y định của chất l ỏ ng xả xuống bằng cách thực hiện như sau: Giữ một xylanh đ ã cân từ trước, khô, sạch, có thể chứa (25,0 ± 0,5) g chất l ỏ ng phía dưới ống thủy tinh (4.2.8). Kích hoạt đồng hồ (4.2.11), thu gom và cân chất lỏng thử chảy xuống. Nếu khối lượng chảy xuống nằm ngoài giới hạn (25,0 ± 0,5) g, điều chỉnh dòng chảy bằng cách thay đổi tốc độ của động cơ thông qua hộp ki ể m soát b ơ m (xem 4.2.10) và lặp lại phép thử. Tiếp tục thử và điều chỉnh cho đến khi có ít nhất ba l ầ n thu gom ở trong khoảng giới hạn quy định . 5.5.4 . Đặt gi á đ ỡ h ì nh kh u yên (4.2.9) và ống thủy tinh thẳng đứng với đầu ra ở phí a trên bàn khoảng 27 mm, ở tâm của đường kẻ tham chiếu phía trên. 5.5.5 . Chuẩn b ị ba bộ vật liệu thấm hút chuẩn (4.2.5) trên gi á đ ỡ ở cạnh bàn (4.2.1). 5.5.6 . Đặt vật liệu th ấ m hút chuẩn trên bàn với c á c mặt thử của giấy lọc quay lên trên, chỉ che phủ đường kẻ tham chiếu phía dưới. 5.5.7 . Cầm mẫu thử ở các góc để tránh sự nhiễm bẩn diện tích thử. 5.5.8 . Đặt mẫu thử v ả i không dệt, mặt thử quay lên trên, tr ê n vật liệu thấm hút sao cho vải không dệt dài h ơ n giấy I ọ c (5 ± 1) mm ở đầu thấp. 5.5.9 . C ố định vật liệu th ấ m hút và vải không dệt bằng kẹp (4.2.2) tại tâm giữa các d ấ u chỉ vị trí trục (xem 4.2.1). 5.5.10 . Điều chỉnh khoảng cách thẳng đứng giữa ống th ủ y tinh (4.2.8) và mẫu thử đến (25 ± 1) mm. 5.5.11 . Cân đệm thu gom chuẩn (4.2.6), chính xác đến 0,01 g và ghi lại khối lượng ( m 1 ). 5.5.12 . Đặt đệm thu gom trên giá đỡ (4.2.4). 5.5.13 . Bắt đầu xả chất lỏng thử (4.2.7). 5.5.14 . Đợi trong 5 s sau khi hoàn thành quá trình xả. 5.5.15 . Cân đệm thu gom chuẩn có chất lỏng tháo chảy được thu gom và ghi lại khối lượng ( m 2 ), chính xác đến 0,01 g. 5.5 . 16 . Đợi trong 4 min từ bước 5.5.13 đến bước 5.5.17. 5.5.17 . Lấy mẫu thử vải không dệt ra và đặt lên vật liệu th ấ m hút mới được chuẩn bị. 5.5.18 . Lấy vật liệu thấm hút chuẩn ướt ra. 5.5.19 . Đảm bảo là bàn tháo chảy hoàn toàn khô trước t ừ ng phép thử. 5.5.20 . Lặp lại phép thử tháo chảy thêm hai lần nữa bằng 25 g chất lỏng thử cho từng lần xả lên cùng mẫu thử vải không dệt, mỗi lần l à một vật liệu th ấ m hút mới, cụ thể: - đối với phép thử lần hai, lặp lại bước 5.5.3 và các bước từ 5.5.6 đến 5.5.19. - đối với phép thử lần ba, lặp lại bước 5.5.3 và các bước từ 5.5.6 đến 5.5.15. 5.5.21 . Lặp lại các bước từ 5.5.3 đến 5.5.20 đối với các mẫu thử còn lại. 5.6 . Bi ể u thị kết quả Đối với từng mẫu thử, tính lượng tháo chảy, tính bằng gam như sau: - Thử lần thứ nhất RO 1 , = m 21 - m 11 - Thử lần thứ hai RO 2 = m 2 2 - m 12 - Th ử lần thứ ba R O 3 = m 23 - m 13 Tính giá trị trung bình của lượng tháo chảy đối với 5 mẫu thử: (chính xác đến 0,01 g) và t í nh độ lệch chuẩn. Nếu có yêu cầu, sử dụng các giá trị trung b ì nh này để tính tỷ lệ phần trăm lượng tháo chảy sau: 5.7 . Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau : a) Viện dẫn tiêu chuẩn này; b) Loại vật liệu thử; c) Đối với từng mẫu thử, lượng tháo chảy riêng rẽ đo được trong từng lần th ử 1, 2, 3, t í nh bằng gam; d) Lượng tháo chảy trung b ì nh đối với từng lần th ứ 1, 2, 3, tính bằng gam, hoặc t ỷ lệ phần trăm lượng tháo chảy và độ lệch chuẩn; e) Sự khác biệt so với qu y trình chuẩn. 6. Phép thử III - Phép thử được thay đổi để thử vải không dệt không thấm nước 6.1 . Nguyên tắc Nguyên tắc của phép thử này giống như phép thử được mô tả trong 4.1 đối với phép thử cơ bản (Phép thử I). Thông số thay đổi d uy nhất l à độ nghiêng của bàn. Phép thử này được thiết kế để đo độ không thấm nước của vải không dệt không thấm nước. 6.2 . Thiết bị, dụng cụ Thiết bị, d ụng cụ giống như được sử dụng trong 4.2, nhưng có sự thay đ ổ i về độ nghiêng của bàn là (10° ± 10') thay v ì (25° ± 10’). CHÚ TH Í CH Có t hể thay đệm thu gom chuẩn đ ể thu gom chất l ỏ ng ch ả y xuống (theo qu y đ ị nh trong 4.2.6) b ằ ng khay thu gom dùng để thử vải không dệt c ó độ không thấm nước cao. Khay thu gom có th ể đặt trên cân (4.2.12) đ ể đo trực t iếp. Chiều d à i của khay thu gom phải lớn hơn chiều rộng (180 mm) của bàn (4.2.1) l à 20 mm. 6.3 . L ấ y m ẫ u Thực hiện lấy mẫu theo quy định trong 4.3. 6.4 . Chuẩn b ị và đ iề u hòa mẫu thử. Thực hiện theo quy định trong 4.4. 6.5 . Cách tiến hành Thực hiện theo qu y định trong 4.5. CHÚ TH Í CH 1 Kh i sử dụng khay thu gom, thay 4.5.10, 4.5.11 và 4.5.14 bằng: 4.5.10 . Cân khay thu gom, ghi lạ i khối lượng ( m 1 ) và đặt khay trên giá đỡ . 4.5.14 . Cân khay thu gom có chứa ch ất l ỏ ng tháo chảy và ghi lại khối lượng ( m 2 ) . CHÚ TH Í CH 2 C ó một phương pháp khác hoặc là để kiểm tra các kết quả từ qu y trình được đ ề cập ở tr ê n, thu gom và cân vật li ệ u thấm hút trước và sau phép thử. Khi thử mẫu không thấm nước, nếu chất lỏng chảy qua mẫu thử và chảy xuống các phía thay vì được thu gom bằng đệm thu gom, loại bỏ kết quả thử và lặp lại phép thử. 6.6 . Biểu thị kết quả Thực hiện theo quy định trong 4.6. 6.7 . Báo cáo thử ngh iệ m Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin được quy định trong 4.7. PHỤ LỤC A (tham khảo) Các đặc tính khác Các đặc tính khác có thể được đo, hoặc một số thông số được thay đổi, v í dụ: a) Khi quan sát thấy lượng tháo chảy là zero, có thể đo chiều dài của bề mặt ướt (“chiều dài lan rộng”). Chiều dài lan rộng là khoảng cách đo được từ đường kẻ tham chiếu phía trên đến điểm th ấ p nhất mà giọt chất lỏng cuối cùng rơi vào mẫu thử. b) Thời gian thấm cũng có thể được ghi lại. c) Đối với mục đích so sánh, có thể quy định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của phép đo thời gian. d) Thời gian có thể được tính từ l ú c chất l ỏ ng bắt đầu tiếp xúc với mẫu thử đến khi giọt chất l ỏ ng cuối cùng rơi vào mẫu thử. e) Các độ nghiêng khác nhau của bàn hoặc các góc ống xả có thể được sử dụng. f) Sự khác biệt so với qu y trình chuẩn có thể được đề cập trong báo cáo thử nghiệm [xem 4.7 f)]. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thuật ngữ và định nghĩa 4 . Phép thử I - Phép thử cơ bản để thử vải không dệt dễ thấm nư ớ c 5 . Phép thử II - Phép th ử lặp lại 6 . Phép th ử III - Phép thử được thay đổi để thử vải không d ệt không thấm nước Phụ lục A (tham kh ả o) Các đặc tính khác 1 TCVN 1748:1991 (IS O 139:1973) hiện nay đ ã h ủ y và thay thế bằng TCVN 1748:2007 (ISO 139:2005)